ESSAI INDUSTRIEL DES GEMMES 



467 



sont lavées k l'essence ; le filtre est séché 

 et pesé ; son augmentation de poids 

 permet de déterminer la proportion de 

 matières étrangères. 



Ce procédé peut rendre des services 

 pour le dosage de l'eau, mais il reste 

 incomplet puisqu'il ne fournit aucune 

 indication sur lu proportion d'essence, 

 élément principal de la valeur des gemmes. 



En principe, le procédé de dosage le 

 plus exact consisterait à évacuer l'essence 

 par chauffage progressif à sa température 

 d'ébullilion, ioQ degrés, et à provoquer 

 la sortie rapide et complète de cette 

 essence par véhiculation au moyen d'un 

 courant de vapeur d'eau donné en injec- 

 tion dans la masse. 



C'est, du reste, l'objectif qui a été 

 réalisé avec un plein succès pour la 



Fig. 66. — Essai des gemmes par distillalîoD. 



fabrication industrielle de l'essence par 

 un manufacturier émérite, M. Gabriel Col, 

 de Casteljaloux (Lot-et-Garonne). 



Il est à craindre, en effet, que par 

 chauffage direct il ne se produise des 

 coups de feu qui transforment partielle- 

 ment la colophane en huiles de résine 

 qui passeraient à la distillation avec une 

 température supérieure à 156 degrés. 



A défaut d'une méthode rigoureuse, 

 nous proposons le procédé suivant qui 

 donne des résultats assez constants pour 

 qu'on puisse en conseiller l'emploi dans 

 la pratique industrielle. 



Un matras reçoit un poids connu de 

 gemme, 200 grammes environ. On le 

 ferme avec un bouchon portant un ther- 

 momètre gradué de 30 à 200 degrés et 



un tube coudé relié à un serpentin en 

 verre (fig. 66). 



Le verre est ici préférable au cuivre 

 parce que ce dernier donne une colora- 

 tion verte aux premières portions distil- 

 lées (1). 



L'eau et l'essence passent presque en 

 totalité, avec une température de 9o 

 à 100 degrés au thermomètre fixé à la 

 partie supérieure du matras. 



Pour obtenir les dernières portions 

 d'essence, on laisse le thermomètre mon- 

 ter à 150-136 degrés, en surveillant le 

 chauffage pour diminuer les soubresauts 

 qui se produisent de 110 à 130 degrés. 



Le liquide distillé, placé dans une 

 éprouvette graduée, se sépare en deux 

 couches, l'une d'eau, l'autre d'essence. 

 Les lectures en centimètres cubes per- 

 mettent d'obtenir immédiatement les 

 pourcentages d'essence et d'eau. 



Le résidu contenu dans le ballon est 

 un brai toujours plus foncé que celui qui 

 sera obtenu dans le travail industriel. On 

 peut, au besoin, l'échantillonner dans de 

 la glaise ou dans des bagues posées sur 

 un bain de mercure ; mais il est pré- 

 férable d'échantillonner par prélève- 

 ment ultérieur sur les barriques de brai 

 solidifié. 



Le mieux est d'additionner d'essence 

 le résidu contenu dans le ballon pour en 

 former un vernis fluide qui traverse par- 

 faitement un filtre en papier en y aban- 

 donnant les matières solides dont il est 

 souillé. L'augmentation de poids du filtre 

 lavé à l'essence et séché donnera la pro- 

 portion de matières étrangères. 



Dans le procédé que nous préconisons, 

 le matériel est simple et peu coûteux ; 

 on peut, du reste, lui faire subir quelques 

 modifications en remplaçant, par exemple, 

 le bain de sable par un bain d'huile et le 

 serpentin par un tube à courant d'eau. 



Chaque essai ne dure qu'une demi- 

 heure ou trois quarts d'heure et fournit 

 des renseignements d'une précision suffi- 

 sante sur la richesse en essence, la pro- 

 portion d'eau et le taux des matières so- 

 lides, qui constituent les trois éléments 

 principaux de la valeur des gemmes. 

 E. Rabaté, 



lugdnieur- agronome. 



(1) Dans des essais sur les essences vertes 

 industrielles, nous avons oblenu la clécolora- 

 tion par une addition de 12 à 18 p. 1000 d'acide 

 azotique de densité de 1.38. 



